중분류     소분류         핵심(요소)기술                            기술수준
                04                      - 5 kgf/c㎡ 이상 내압유지
                밀폐화기술

                05                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                단전지기술                   - 에너지 밀도 200 Wh/L 이상
                                        - 사이클 수명 900 회 이상 (80 % DOD)

      02        01                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      리튬이온 전지   전해질기술                   - 음극 분해 전압 1.0 V 이하, 양극 분해 전압 3.5 V
                                        이상 (액체)
                                        - 음극 분해 전압 2.0 V 이하, 양극 분해 전압 3.5 V
                                        이상 (고체)
                                        - 25 ℃ 이온전도도 1 mS/cm (액체) 이상, 0.01
                                        mS/cm (고체) 이상

                02                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                격리막기술                   - 90 ℃, 1 h에서 TD 수축 0 % 이하
                                        - MD 수축 7 % 이하

                03                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                올리빈계 양극소재기술             - 방전용량 : 140 mAh/g(0.2 C 기준) 이상
                                        - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100 kg/월 이상

                04                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                스피넬계 양극소재기술             - 출력 90 % 이상 (5.0 C/0.2 C 기준)
                                        - 고온수명 : 초기 용량의 85 % 이상 (50 회 충방전,
                                          60 ℃)
                                        - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100 kg/월 이상
                                        - 방전용량 : 100 mAh/g (5 C 기준) 이상

                05                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                층상계 양극소재기술              - 방전용량 150 mAh/g(0.2 C기준) 이상
                                        - 고온수명 : 초기 용량의 80 % 이상(50 회 충방전,
                                          60 ℃)
                                        - 제조능력 : 10 kg/batch (또는 100 kg/월) 이상

                06                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                고출력 카본계 음극소재 기          - 방전용량 : 200 mAh/g (5 C 기준) 이상
                술                       - 초기효율 : 70 % 이상
                                        - 제조능력 : 10 kg/batch (또는 100 kg/월) 이상

                07                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                고용량 카본계 음극소재 기          - 방전용량 : 300 mAh/g (0.2 C 기준) 이상
                술                       - 사이클 수명 : 초기 용량의 90 % 이상 (50 회 충방
                                        전)
                                        - 제조능력 : 10 kg/batch (또는 100 kg/월) 이상

                08                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                비카본계 음극 소재 기술           - 방전용량 700 mAh/g(0.2 C 기준) 이상
                                        - 초기효율 80 % 이상
                                        - 사이클 수명 : 초기 용량의 80 % 이상(50 회 충방
                                          전)

                09                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                LTO(Li4Ti5O12)계 음극 소    - 방전용량 : 150 mAh/g 이상(0.5 C 기준)
                재 기술                    - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100 kg/월 이상
                                        - 초기효율 : 80 % 이상
                                        - 출력 : 70 % 이상(50 C/1 C 기준)

                10                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                고출력 단전지 기술              - 에너지밀도 : 80 Wh/kg, 150 Wh/L 이상


                                       - 58 -